DES Sciences. 21 



:: 7788 : 1000, ou :: 77880 : i 0000. D'où il fuît que le 

 pouce cube J'uii tel fer pèfe 5 onces o gros 28 grains; & 

 ie pied cube pèleroit 545 livres 2 onces 4 gros 3 5 grains. 



Il faut remarquer que la pefanteur Ipécihque varie, non- 

 feulement dans les différentes efpèces de fer, mais encore 

 dans différens morceaux du même fer. Cette variété n'eft 

 pas très-conlidérable; la plus forte que m'aient fournie mes 

 épreuves a été d'environ -j^. Cela vient fans doute de ce 

 que les iames qui compofent le fer ne fe touchent pas parfai- 

 tement, & que les vides qu'elles laKfent entr'elles font plus 



ou moms grands. 



Le fer qui a été mis en barre augmente rarement de 

 denfité par l'écroui , fans doute parce qu'il l'a déjà été forte- 

 ment en le mettant en barre; Si. quand il en augmente, c'efl 

 d'une très-petite quantité; la plus forte augmentation que 

 j'en aie trou^'ée dans mes épreuves a été de ,g'^ -. Il arrive 

 beaucoup plus fouvent qu'il diminue de denlité par cette 

 voie, & cela arrive fôremejit s'il a été écroui dans les deux 

 fens oppofés, comme, par exemple, lorfqu'une barre quarrée a 

 été battue à froid lur Ces quatre côtés. J'ai cru en apercevoir 

 la raifon , voici celle que j'ai foupçonnée. En battant à froid 

 une barre de fer dans un fens lêulement, on peut quelquefois 

 rapprocher fes lames les unes des autres, de façon à diminuer 

 fon volume , & augmenter par conféquent fa denfité ; c'eft 

 ce qui m'eft arrivé; mais une fois feulement, comme je l'ai 

 déjà dit, & cela n'a été que d'une très-petite quantité. Si 

 enfuite on bat à froid cette barre dans l'autre fens , (es lames 

 déjà refTerrées fur elles-mêmes , & devenues plus dures par 

 l'écroui, ne pouvant plus fe reflèrrer davantage, la percuffion 

 les écarte les unes des autres , en les courbant ; elles laitTent 

 entr'elles des vides plus ou moins grands , ce qui en augmente 

 le volume & en diminue la denfité. J'ai voulu voir fi mon 

 foupçon étoit fondé; j'ai donc pris un morceau de fer, qui 

 n'ayant été battu à froid que dans un fens , avoit un peu 

 augmenté de pelanteur Spécifique ; je l'ai fait battre à froid 

 dans l'autre fens ; fa pefanteur ipécifique a été beaucoup plus 



